H. E. Boeke, Die relative Stabilität von Diamant etc. 
321 
Original-Mitteilungen an die Redaktion. 
Die relative Stabilität von Diamant und Graphit. 
Von H. E. Boeke in Halle a. S. 
Mit, 2 Textfiguren. 
Über die Stabilitätsbedingungen von Diamant und Graphit ist 
eine ausgedehnte Literatur vorhanden, aber erst in neuester Zeit 
hat das Problem durch die Anwendung des NERNST’schen Wärme- 
theorems 1 eine theoretisch sichere Grundlage erhalten. Im folgenden 
sollen die hauptsächlichsten Versuche zur Lösung dieser wissen- 
schaftlich wie praktisch so wichtigen Frage kurz besprochen werden. 
1. Verhalten von Graphit und Diamant beim Erhitzen. 
Graphit ergibt beim Erhitzen niemals Diamant. Aber auch 
Diamant, eingebettet in einem feuerfesten Material (Kohle, Thorium- 
oxyd oder dergl.) und vor Oxydation geschützt, behält bei der 
Erhitzung bis etwa 2500° seine physikalischen Eigenschaften bei 
(Härte, spezifisches Gewicht, Lichtbrechung usw.), abgesehen von 
einer oberflächlichen Schwärzung, die jedoch kein Graphit ist, 
sondern einfach „Kohle“ 2 . Erst im Lichtbogen, also oberhalb 3000°, 
hat Moissan 3 aus Diamant Graphit dargestellt, w r as später mehr- 
fach bestätigt wurde. Der direkte Weg der Erhitzung führt also 
zur Beurteilung der relativen Stabilität der Kohlenstoffmodifikationen 
nicht zum Ziel. 
2. Mittelbare Gleichgewichtsbestimmung durch Gasdruck- 
messungen. 
Kohlendioxyd reagiert in umkehrbarer Weise mit Kohlenstoß 
unter Bildung von Kohlenmonoxyd : 
C + C0 2 ^=h2C0. (1) 
1 Für eine Übersicht dieses Theorems und der damit gewonnenen 
Ergebnisse vergl. den Vortrag von W. Nernst, Thermodynamische Be- 
rechnung chemischer Affinitäten. Ber. d. deutsch, ehern. Ges. 1914. 47. 
! p . 608—635. 
2 C. Doelter, Sitz.-Ber. Akad. Wien. 1911. 120. I. p. 6. — Die an- 
gebliche Paramorphose von Graphit nach Diamant im Meteoreisen 
(„Cliftonit“) ist fraglich (Doelter, p. 6). 
3 H. Moissan, Compt. rend. Paris 1893. 117. p. 423. 
Centralblatt f. Mineralogie etc. 1014. 21 
